7l4 ACADÉMIE DES SCIENCES. 



CHIMIE MINÉRALE. — Sur quelques bismulhures définis. 

 Noie de M. A. -G. Vour\asos, présentée par M. H. Le Chatelier. 



L'élude des alliages binaires du bismutli, d'après les courbes de fusibililé, 

 fait prévoir l'exislence de composés définis dont aucun cependant n'a pu 

 jusqu'ici être isolé. 



Soit par exemple le cas de la paire métallique bismuth-sodium. Les deux 

 métaux sont miscibles en toute proportion. 



L'alliage constitué pour loo parties : 



Bismuth 75, Sodium 2.5, fond à 776°; 

 Bismuth 90, Sodium 10, fond à 445°; 

 Bismuth 95, Sodium 5, fond à 2i4°. 



Ici le dystectique, qui cristallise assez nettement, répond à la formule 

 atomique Na' Bi. 



J'ai pu isoler les bismulhures alcalins définis par un procédé essayé avec 

 succès sur les antimoniures et les stannures alcalins. 



Sous la paraffine en ébullition, l'étain et l'antimoine se combinent avec le potassium 

 ou le sodium dans des proportions fixes. Si l'un ou l'autre des constituants se trouve en 

 excès, cet excès reste inaltéré à côté des combinaisons Na^Sb, K'Sb ou Na*Sn, K'Sn. 



Il en est de même avec le bismuth qui, dans ces conditions, donne naissance aux 

 produits définis Na' Bi el ]\? Bi, indépendamment des proportions qu'on emploie pour 

 la réaction. 



Il est préférable de prendre le métal alcalin en excès, étant donnée la facilité avec 

 laquelle on peut l'éliminer. 



Comme milieu de réaclion je choisis la paraffine liquide à point d'ébullition 3-5", 

 qu'on peut faire monter jusqu'à 4oo° en séparant par la distillation un tiers du poids 

 total. Le produit doit être parfaitement neutre, on le traite à cet efiet pendant 

 3 heures au moins au bain-marie avec 5 pour 100 de sodium métallique, puis on 

 décante le liquide clair. 



Le produit obtenu est sohible dans un excès de bismuth fondu, et quand cette solu- 

 tion devient saturée de bismulhure sodique, le point de solidification s'abaisse à l'eu- 

 tectique fondant à 214". 



Pour la préparation du composé on introduit dans la [laraffine purifiée loo^ de 

 sodium pur el l'on chaulle doucement au bain île sable, le sodium fond el on laisse la 

 température monter jusqu'à 3oo°. C'est à ce moment (|ir(iii introduit le bismuth 

 préparé par décomposition de son o\alale; la chaleur de combinaison du bismulhure 

 de sodium produit une vive ébullition de la jiaraffine el le produit formé, insoluble 

 dans le bain sodique, se sépare sous forme île petites masses cristallines qu'on peut 

 enlever rapidement avec une cuillère trouée en verre. J'emploie 3o»-' de bismuth. On a 

 soin d'agiter vivement le mélange pendant l'introduction du bismuth. 



